Source: https://www.scribd.com/document/235238378/Norma-Tecnica-E-080-Adobe
Timestamp: 2019-12-08 00:45:58+00:00

Document:
Norma Tecnica E.080 Adobe | Pandeo | Fundación (Ingeniería)
saveSave Norma Tecnica E.080 Adobe For Later
Trabajo Columnas -Angulo Valladares Jammir
informe-corrección.docx
DOEST_M6_T1_P5_Dise�o de Miembros en Flexio-Compresi�n.pdf
La Norma comprende lo referente al adobe simple o estabilizado como unidad para la construcción de albañi- lería con este material, así como las características, com- portamiento y diseño. El objetivo del diseño de construcciones de albañilería de adobe es proyectar edificaciones de interés social y bajo costo que resistan las acciones sísmicas, evitando la posibilidad de colapso frágil de las mismas. Esta Norma se orienta a mejorar el actual sistema cons- tructivo con adobe tomando como base la realidad de las construcciones de este tipo, existentes en la costa y sierra. Los proyectos que se elaboren con alcances y bases distintos a los consideradas en esta Norma, deberán es- tar respaldados con un estudio técnico.
2.2. Las construcciones de adobe simple y adobe es-
tabilizado serán diseñadas por un método racional basa- do en los principios de la mecánica, con criterios de com- portamiento elástico.
2.3. Las construcciones de adobe se limitarán a un solo
piso en la zona sísmica 3 y a dos pisos en las zonas sís- micas 2 y 1 definidas en la NTE E.030 Diseño Sismorre- sistente. Por encima del primer piso de adobe, podrán tenerse estructuras livianas tales como las de quincha o similares.
granulares sueltos, en suelos cohesivos blandos, ni arci- llas expansivas. Tampoco en zonas propensas a inunda-
ciones cauces de avalanchas, aluviones o huaycos o sue- los con inestabilidad geológica.
2.5. Dependiendo de la esbeltez de los muros, se de-
berá incluir la colocación de refuerzos que mejoren el com-
portamiento integral de la estructura.
Adobe en el que se ha incorporado otros materiales (as- falto, cemento, cal, etc.) con el fin de mejorar sus condi- ciones de resistencia a la compresión y estabilidad ante la presencia de humedad.
paja o con arena, o barro con otros componentes como asfalto, cemento, cal, yeso, bosta, etc.
Elemento que impide el libre desplazamiento del bor- de de muro. El arriostre puede ser vertical u horizontal.
Es la distancia vertical libre entre elementos de arrios- tre horizontales.
Distancia libre horizontal entre elementos de arrios- tre verticales o entre un elemento de arriostre y un ex- tremo libre.
Es un muro cuya estabilidad lateral está confiada a elementos de arriostre horizontales y/o verticales.
3.10. Vigas Collar o Soleras
Son elementos de uso obligatorio que generalmente conectan a los entrepisos y techos con los muros. Ade- cuadamente rigidizados en su plano, actúan como ele- mento de arriostre horizontal (Ver Artículo 6 (6.3)).
3.11. Contrafuerte
Es un arriostre vertical construido con este único fin.
La gradación del suelo debe aproximarse a los siguien- tes porcentajes: arcilla 10-20%, limo 15-25% y arena 55- 70%, no debiéndose utilizar suelos orgánicos. Estos ran- gos pueden variar cuando se fabriquen adobes estabili- zados. El adobe debe ser macizo y sólo se permite que tenga perforaciones perpendiculares a su cara de asien- to, cara mayor, que no representen más de 12% del área bruta de esta cara. El adobe deberá estar libre de materias extrañas, grie- tas, rajaduras u otros defectos que puedan degradar su resistencia o durabilidad.
4.2. Formas y Dimensiones
Los adobes podrán ser de planta cuadrada o rectan- gular y en el caso de encuentros con ángulos diferentes
de 90°, de formas especiales. Sus dimensiones deberán ajustarse a las siguientes proporciones:
a) Para adobes rectangulares el largo sea aproxima-
damente el doble del ancho.
b) La relación entre el largo y la altura debe ser del
orden de 4 a 1.
c) En los posible la altura debe ser mayor a 8 cm.
4.3. Recomendaciones para su Elaboración
Remojar el suelo y retirar las piedras mayores de 5
mm y otros elementos extraños. Mantener el suelo en reposo húmedo durante 24 horas. Secar los adobes bajo sombra.
Artículo 5.- COMPORTAMIENTO SÍSMICO DE LAS CONSTRUCCIONES DE ADOBE
5.1. Comportamiento Sísmico de las Construccio-
nes de Adobe
Las fallas de las estructuras de adobe no reforzadas,
debidas a sismos, son frágiles. Usualmente la poca resis- tencia a la tracción de la albañilería produce la falla del amarre de los muros en las esquinas, empezando por la parte superior; esto a su vez aísla los muros unos de otros y conduce a una pérdida de estabilidad lateral, produciendo el desplome del mismo fuera de su plano. Si se controla la falla de las esquinas, entonces el muro podrá soportar fuerzas sísmicas horizontales en su plano las que pueden producir el segundo tipo de falla que es por fuerza cortante. En este caso aparecen las típicas grie- tas inclinadas de tracción diagonal.
Las construcciones de adobe deberán cumplir con las siguientes características generales de configuración:
Suficiente longitud de muros en cada dirección, de
ser posible todos portantes.
Tener una planta que tienda a ser simétrica, prefe-
rentemente cuadrada.
Los vanos deben ser pequeños y de preferencia cen-
Dependiendo de la esbeltez de los muros, se defini-
rá un sistema de refuerzo que asegure el amarre de las
esquinas y encuentros.
5.2. Fuerzas Sísmicas Horizontales
La fuerza sísmica horizontal en la base para las edi-
ficaciones de adobe se determinará con la siguiente ex- presión:
H = SU C P
S: Factor de suelo (indicado en la Tabla 1), U: Factor de uso (indicados en la Tabla 2),
C: Coeficiente sísmico (indicado en la Tabla 3) y P: Peso total de la edificación, incluyendo carga muerta y el 50% de la carga viva.
320938 NORMAS LEGALES
Rocas o suelos muy resistentes con capacidad portante admisible ≥ 3 Kg/cm 2
Suelos intermedios o blandos con capacidad portante admisible ≥ 1 Kg/cm 2
Tipo de las Edificaciones
Colegios, Postas Médicas, Locales Comunales, Locales Públicos
Viviendas y otras edificaciones comunes
5.3. Comportamiento del Adobe Frente a Cargas
Usualmente la resistencia de la albañilería a cargas
verticales no presenta problemas para soportar la carga
de uno o dos pisos. Se debe mencionar sin embargo que
los elementos que conforman los entrepisos o techos de
estas edificaciones, deben estar adecuadamente fijados
al muro mediante la viga collar o solera.
Zonas Sísmica
Coeficiente Sísmico C
ZONAS SÍSMICAS*
5.4. Protección de las Construcciones de Adobe
La humedad y la erosión producidas en los muros, son
principales causantes del deterioro de las construcciones de tierra, siendo necesaria su protección a través de:
• Recubrimientos resistentes a la humedad • Cimientos y sobrecimientos que eviten el contacto del muro con el suelo • Veredas perimetrales • Aleros • Sistemas de drenaje adecuados
Artículo 6.- SISTEMA ESTRUCTURAL
El sistema estructural de las construcciones de adobe estará compuesto de:
c) Elementos de arriostre horizontal
d) Elementos de arriostre vertical
e) Entrepiso y techo
a) No se harán construcciones de adobe en suelos
granulares sueltos, en suelos cohesivos blandos ni en ar-
cillas expansivas. Tampoco en zonas propensas a inun- daciones, cauces de avalanchas, aluviones o huaycos, o suelos con inestabilidad geológica.
b) La cimentación deberá transmitir la carga de los
muros al terreno de acuerdo a su esfuerzo permisible y
tendrá una profundidad mínima de 60 cm medida a partir del terreno natural y un ancho mínimo de 40 cm.
c) Los cimientos para los muros deberán ser con-
creto ciclópeo o albañilería de piedra. En zonas no llu-
viosas de comprobada regularidad e imposibilidad de inundación, se permitirá el uso de mortero Tipo II para
unir la mampostería de piedra (Ver Artículo 7 (7.2)).
d) El sobrecimiento deberá ser de concreto ciclópeo
o albañilería de piedra asentada con mortero Tipo I (Ver
Artículo 7 (7.11)), y tendrá una altura tal que sobresal-
ga como mínimo 20 cm sobre el nivel del suelo. (Ver
6.2. Muros
a) Deberá considerarse la estabilidad de todos los
muros. Esto se conseguirá controlando la esbeltez y utili-
zando arriostres o refuerzos.
b) Las unidades de adobe deberán estar secas antes de
su utilización y se dispondrá en hiladas sucesivas conside-
rando traslape tal como se muestra en las Figuras 3 y 4.
c) El espesor de los muros se determinará en función
de la altura libre de los mismos y la longitud máxima del
muro entre arriostre verticales será 12 veces el espesor del muro. (Ver Tabla 4)
d) En general los vanos deberán estar preferentemen-
te centrados. El borde vertical no arriostrado de puertas y
ventanas deberá ser considerado como borde libre.
El ancho máximo de puertas y ventanas (vanos) será
de 1/3 de la longitud del muro y la distancia entre el borde libre al arriostre vertical más próximo no será menor de 3 ni mayor de 5 veces el espesor del muro. Se exceptúa la
condición de 3 veces el espesor del muro en el caso que el muro esté arriostrado al extremo (Ver Figura N° 5)
e) Como refuerzo se podrá utilizar cualquier material
de los especificados en la Artículo 6 (6.4).
f) Los muros deberán ser diseñados para garantizar
su resistencia, según lo especificado en la Artículo 8.
g) En caso de muros cuyos encuentros sean diferen-
tes a 90° se diseñarán bloques especiales detallándose
MURO SIN REFUERZO VERTICAL
ADOBES DE SECCIÓN CUADRADA
320940 NORMAS LEGALES
6.3. Elementos de Arriostre
Para que un muro se considere arriostrado deberá
existir suficiente adherencia o anclaje entre éste y sus ele- mentos de arriostre, para garantizar una adecuada trans-
ferencia de esfuerzos.
Los elementos de arriostre serán verticales y hori-
Los arriostres verticales serán muros transversales
o contrafuertes especialmente diseñados. Tendrán una adecuada resistencia y estabilidad para transmitir fuerzas cortantes a la cimentación. Para que un muro o contrafuertes se considere como arriostre vertical tendrá una longitud en la base mayor
o igual que 3 veces el espesor del muro que se desee arriostrar.
Pueden usarse como elementos de arriostre verti-
cal, en lugar de los muros transversales o de los contra-
fuertes de adobe, refuerzos especiales como son las co- lumnas de concreto armado que se detallan en la Sección 6.4, refuerzos especiales.
Los arriostres horizontales son elementos o conjun-
to de elementos que poseen una rigidez suficiente en el
plano horizontal para impedir el libre desplazamiento la- teral de los muros.
Los elementos de arriostre horizontal más comunes
son los denominados viga collar o solera. Estas pueden ser de madera o en casos especiales de concreto made- ra. (Ver Artículo 6 (6.4)).
Los elementos de arriostre horizontal se diseñarán
como apoyos del muro arriostrado, considerándose al
muro como una losa vertical sujeto a fuerzas horizontales perpendiculares a él.
Se deberá garantizar la adecuada transferencia de
esfuerzos entre el muro y sus arriostres, los que deberán
conformar un sistema continuo e integrado.
6.4. Refuerzos Especiales
De acuerdo a la esbeltez de los muros que se indican en la Tabla 4, se requieren refuerzos especiales. Estos tienen como objetivo mejorar la conexión en los encuen- tros de muros o aumentar la ductilidad de los muros. Den- tro de los refuerzos especiales más usados se tienen caña, madera o similares, malla de alambre y columnas de con- creto armado. Se detallarán especialmente los anclajes y empalmes de los refuerzos para garantizar su comportamiento eficaz.
Arriostres y Refuerzos
λ ≤ 6
6 ≤λ≤ 8
Solera + elementos de refuerzos horizontal y vertical en los encuentros de muros
8≤ λ ≤ 9
Solera + elementos de refuerzos horizontal y vertical en toda la longitud de los muros
En casos especiales λ podrá ser mayor de 9 pero menor de 12, siem- pre y cuando se respalde con un estudio técnico que considere refuer- zos que garanticen la estabilidad de la estructura.
Caña madera o similares
Estos refuerzos serán tiras, colocadas horizontalmen- te cada cierto número de hiladas (máximo cada 4 hiladas) y estarán unidas entre sí mediante amarres adecuados en los encuentros y esquinas. Podrán usarse en los en- cuentros y esquineros de los muros o en toda la longitud de los muros, dependiendo de lo indicado en la Tabla 4. En el caso de que se utilicen unidades cuya altura sea mayor de 10 cm, las tiras de caña tendrán un espacia- miento máximo de 40 cm. Las tiras de caña o similares se colocarán necesaria- mente coincidentes con el nivel superior o inferior de to- dos los vanos. Se colocarán cañas o elementos de características similares como refuerzos verticales, ya sea en un plano central entre unidades de adobe (Ver Figura 3), o en al- véolos de mínimo 5 cm de diámetro dejados en los ado- bes (Ver Figura 3). En ambos casos se rellenarán los vacíos con mortero. En esfuerzo vertical deberá estar anclado a la cimen- tación y fijado a la solera superior. Se usará caña madura y seca o elementos rectos y secos de eucalipto u otros similares. Se podrá usar madera en dinteles de vanos y vigas soleras sobre los muros. La viga solera se anclará adecuadamente al muro y al dintel si lo hubiese.
Se puede usar como refuerzo exterior aplicado sobre la superficie del muro y anclado adecuadamente a él. Deberá estar protegido por una capa de mortero de ce- mento – arena de 4 cm aproximadamente. La colocación de la malla puede hacerse en una o dos caras del muro, en cuyo caso se unirá ambas capas mediante elementos de conexión a través del muro. Su uso es eficiente en las esquinas asegurado un traslape adecuado.
Columnas y vigas de concreto armado
La utilización de columnas de concreto armado como confinamiento de muros de adobe debe utilizarse en ca- sos en que el espesor del muro no exceda los 25 cm y se utilice para unir los adobes un mortero que contenga ce- mento para poder anclar alambre de ¼» cada tres hiladas
con la finalidad de conseguir una adecuada transmisión de esfuerzos entre el muro y la columna. La utilización de vigas soleras de concreto armado tie- ne como objetivo contribuir a formar un diagrama rígido
en el nivel en que se construya, puede ser colocado en varios niveles formando anillos cerrados, pero principal- mente debe colocarse en la parte superior. Se puede com- binar con elementos de refuerzo verticales como cañas o
columnas de concreto armado. De acuerdo al espesor de los muros, se deberá colo- car el refuerzo que se indica en la Tabla 4. En casos especiales se podrá considerar espesores de muro de 20 – 25 cm, siempre que se respalde por un estudio técnico que considere refuerzos verticales y hori- zontales.
6.5. Techos
a) Los techos deberán en lo posible ser livianos, distri-
buyendo su carga en la mayor cantidad posible de muros, evitando concentraciones de esfuerzos en los muros; ade-
más, deberán estar adecuadamente fijados a éstos a tra- vés de la viga solera.
b) Los techos deberán ser diseñados de tal manera
que no produzcan en los muros, empujes laterales que
provengan de las cargas gravitacionales.
c) En general, los techos livianos no pueden conside-
rarse como diafragmas rígidos y por tanto no contribuyen
a la distribución de fuerzas horizontales entre los muros. La distribución de las fuerzas de sismo se hará por zonas de influencia sobre cada muro longitudinal, considerando
la propia masa y las fracciones pertinentes de las masas
de los muros transversales y la del techo.
d) En el caso de utilizar tijerales, el sistema estructural
del techado deberá garantizar la estabilidad lateral de los
e) En los techos de las construcciones se deberá con-
siderar las pendientes, las características de impermeabi- lidad, asilamiento térmico y longitud de los aleros de acuer- do a las condiciones climáticas de cada lugar.
Artículo 7.- MORTEROS
Los morteros se clasificaran en dos grupos:
a) Tipo I (en base a tierra con algún aglomerante como
cemento, cal, asfalto, etc.).
b) Tipo II (en base a tierra con paja).
Se considera que las juntas de la albañilería constitu- yen las zonas criticas, en consecuencia ellas deberán con- tener un mortero del tipo I ó II de buena calidad.
7.1. Mortero Tipo I
Mortero de suelo y algún aglomerante como cemento, cal o asfalto. Deberá utilizarse la cantidad de agua que permita una adecuada trabajabilidad. Las proporciones dependen de las características granulométricas de los agregados y de las característi- cas específicas de otros componentes que puedan em- plearse.
7.2. Mortero Tipo II
La composición del mortero debe cumplir los mismos lineamientos que las unidades de adobe y de ninguna ma- nera tendrá una calidad menor que las mismas. Deberá emplearse la cantidad de agua que sea nece- saria para una mezcla trabajable.
Las juntas horizontales y verticales no deberán exce- der de 2 cm y deberán ser llenadas completamente.
Artículo 8.- ESFUERZOS ADMISIBLES
Los ensayos para la obtención de los esfuerzos admi-
sibles de diseño considerarán la variabilidad de los mate- riales a usarse. Para fines de diseño se considerará los siguientes es- fuerzos mínimos
• Resistencia a la compresión de la unidad:
f = 12 kg / cm
f = 0,2 f ó 2 kg / cm
• Resistencia a la compresión de la albañilería:
320942 NORMAS LEGALES
• Resistencia a la compresión por aplastamiento:
1, 25 f
• Resistencia al corte de la albañilería:
= 0,25 kg / cm
sistencia ultima (
f = 0,25 f
f = 2,0 Kg / cm
minar por:
drá con la expresión:
= 0, 4 f
Resistencia a la Compresión de la Unidad
La resistencia a la compresión de la unidad se deter- minará ensayando cubos labrados cuya arista será igual a la menor dimensión de la unidad de adobe.
El valor del esfuerzo resistente en compresión se ob- tendrá en base al área de la sección transversal, debién- dose ensayar un mínimo de 6 cubos, definiéndose la re-
como el valor que sobrepase en el
80% de las piezas ensayadas.
Los ensayos se harán utilizando piezas completamen-
mínimo aceptable de 12
te secas, siendo el valor de
kg/cm 2 . La resistencia a la compresión de la unidad es un índi- ce de la calidad de la misma y no de la albañilería.
Resistencia a la Compresión de la Albañilería
La resistencia a la compresión de la albañilería podrá determinarse por:
Ensayos de pilas con materiales y tecnología a usar
en obra. Las pilas estarán compuestas por el número entero de adobes necesarios para obtener un coeficiente de esbel- tez (altura / espesor) del orden de aproximadamente tres (3), debiéndose tener especial cuidado en mantener su verticalidad. El número mínimo de adobes será de cuatro (4) y el espesor de las juntas será de 2 cm. La disposición del ensayo será la mostrada en la Figura 6. El tiempo de secado del mortero de las pilas será de 30 días y el número mínimo de pilas a ensayar será de tres (3). Mediante estos ensayos se obtiene el esfuerzo último
en compresión de la pila, considerándose aquel valor
que sobrepasa en 2 de la 3 pilas ensayadas.
obtendrá con la siguiente expresión:
Es esfuerzo admisible a compresión del muro ( )
esfuerzo de compresión último de la pila
cuando no se realicen ensayos
de pilas, se podrá usar el siguiente esfuerzo admisible:
Esfuerzo Admisible de Compresión por Aplas-
El esfuerzo admisible de compresión por aplastamien-
8.4Resistencia al Corte de la Albañilería
La resistencia al corte de la albañilería se podrá deter-
Ensayos de compresión diagonal con materiales y
tecnología a usarse en obra. La disposición del ensayo será la mostrada en la Figu-
Se ensayarán un mínimo de tres (3) especimenes.
El esfuerzo admisible al corte del muro ( )
se obten-
esfuerzo último del murete de ensayo.
Este valor será el sobrepasado por 2 de cada 3 de los muretes ensayados.
Alternativamente cuando no se realicen ensayos de
muretes, se podrá usar el siguiente esfuerzo admisible al corte:
V m = 0,25 kg / cm
Artículo 9.- DISEÑO DE MUROS
9.1. Diseño de Muros Longitudinales
La aplicación de la resistencia
se efectuará sobre
el área transversal crítica de cada muro, descontando
vanos si fuera el caso.
FIGURA 6 ENSAYO DE COMPRESIÓN AXIAL
Las zonas sísmicas en que se divide el territorio perua-
no, para fines de esta Norma se muestran en la Figura 1. A continuación se especifican las provincias de cada zona.
Departamento de Loreto. Provincias de Ramón Cas-
tilla, Maynas, y Requena.
Departamento de Ucayali. Provincia de Purús.
Departamento de Madre de Dios. Provincia de Ta-
huamanú.
Departamento de Loreto. Provincias de Loreto, Alto
5. 5. Departamento de Ucayali. Provincias de Coronel Por-
Departamento de Ucayali. Provincias de Coronel
Portillo, Atalaya y Padre Abad.
tillo, Atalaya y Padre Abad.
6. Departamento de Cerro de Pasco. Todas las provin-
8. 8. Departamento de Huancavelica. Provincias de Aco-
Departamento de Huancavelica. Provincias de
bamba, Angaraes, Churcampa, Tayacaja y Huancavelica.
Acobamba, Angaraes, Churcampa, Tayacaja y Huancavelica.
9. Departamento de Ayacucho. Provincias de Sucre,
Huamanga, Huanta y Vilcashuaman.
10. Departamento de Apurímac. Todas las provincias.
12. Departamento de Madre de Dios. Provincias de
Tambopata y Manú.
4. Departamento de Lambayeque. Todas las provin-
10. 10. Departamento de Huancavelica. Provincias de Cas-
trovirreyna y Huaytará.
Castrovirreyna y Huaytará.
11. 11. Departamento de Ayacucho. Provincias de Canga-
Departamento de Ayacucho. Provincias de
llo, Huanca Sancos, Lucanas, Victor Fajardo, Parinaco-
Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas, Victor Fajardo,
chas y Paucar del Sara Sara.
El número de la Sección en paréntesis después de la
definición de un símbolo se refiere a la Sección donde el
símbolo es definido por primera vez
Área de la sección transversal, mm 2 (6.1.1.2)
Área cargada de concreto, mm 2 (9.2.4)
Área nominal de un conector, mm 2 (10.3.7)
Área de concreto, mm 2 (9.2.2)
Área de la losa de concreto dentro de su ancho efec-
tivo, mm 2 (9.5.2)
Área de una varilla recalcada en función del mayor
diámetro de su parte roscada, mm 2 (10.3.6)
Área neta efectiva, mm 2 (2.3)
Área del ala, mm 2 (Apéndice 6.3)
Área efectiva del ala en tracción, mm 2 (2.10)
Área total del ala, mm 2 (2.10)
Área neta del ala, mm 2 (2.10)
Área total, mm 2 (1.5)
Área total sometida a tracción, mm 2 (10.4.3)
Área total sometida a corte, mm 2 (10.4.3)
Área neta, mm 2 (2.2)
Área neta sometida a tracción, mm 2 (10.4.2)
Área neta sometida a corte, mm 2 (10.4.1)
Área proyectada de aplastamiento, mm 2 (10.8)
Área de barras de refuerzo longitudinal, mm 2 (9.2.2)
Área de la sección transversal de acero, mm 2 (9.2.2)
Área de la sección transversal del perno de corte,
mm 2 (9.5.3)
Área de corte en la línea de falla, mm 2 (4.3)
Área del alma, mm 2 (6.2.1)
Área de acero concentricamente cargada sobre un
apoyo de concreto, mm 2 (10.9)
2 Área total de la sección transversal de un apoyo de concreto, mm 2 (10.9)
Factor para esfuerzo de flexión en tees y ángulos
dobles (6.1.1.2)
Factor para esfuerzos de flexión en elementos con
almas de peralte variable, mm, definido por las
Ecuaciones A-6.3-8 a la A-6.3-11 ( Apéndice 6.3)
Factores usados en determinar
cuando se emplea un análisis de primer orden (3.1)
Coeficiente para Vigas de Plancha (7.2)
Coeficiente de flexión dependiente de la gradiente
de momentos (6.1.1.2a)
Coeficiente aplicado al término de flexión en la fór-
mula de interacción para elementos prismáticos y
dependiente de la curvatura de la columna causa-
da por los momentos aplicados (3.1)
mula de interacción para elementos de peralte va-
riable y dependiente del esfuerzo axial en el extre-
mo menor del elemento (Apéndice 6.3)
Coeficiente de empozamiento de agua para ele-
mento principal en un techo plano (11.2)
mento secundario en un techo plano (11.2)
Relación del esfuerzo crítico del alma, de acuerdo
a la teoría de pandeo, elástico al esfuerzo de fluen-
cia en corte del material del alma (7.3)
Constante de alabeo, mm 6 (6.1.1.2a)
Diámetro exterior de sección hueca circular. (Apén-
dice 2.5.3b)
Carga muerta debido al peso propio de los elemen-
tos estructurales y los efectos permanentes sobre
la estructura ( 1.4.1)
Factor usado en la ecuación 7.4-1,dependiente del
tipo de rigidizadores transversales usado en una
viga de planchas (7.4)
Módulo de elasticidad del acero ( E = 200 000 MPa)
Carga del sísmo (1.4.1)
Módulo de elasticidad del concreto, MPa (9.2.2)
Módulo de elasticidad modificado, MPa (9.2.2)
Resistencia nominal del material de base a ser sol-
dado, MPa (10.2.4)
Resistencia mínima especificada del metal de sol-
dadura, MPa (10.2.4)
El menor valor de
, MPa (6.1.1.2a)
Esfuerzo de flexión para elementos de peralte va-
riable definido por las Ecuaciones A-6.3-4 y A-6.3 –
5 ( Apéndice 6.3.4)
Esfuerzo crítico, MPa ( 5.2)
Esfuerzos de pandeo flexo – torsional en
sesiones comprimidas de doble ángulo y seccio-
nes en forma de T, MPa ( 5.3)
Esfuerzo de pandeo elástico, MPa (Apéndice 5.3)
Esfuerzo de pandeo elástico en flexión con respec-
to al eje mayor, MPa (Apéndice 5.3)
to al eje menor, MPa (Apéndice 5.3)
Esfuerzo de pandeo elástico torsional, MPa(Apén-
dice 5.3)
Esfuerzo de fluencia modificado para columnas
compuestas, MPa (9.2.2)
Esfuerzo nominal cortante ó de tracción a la rotura
MPa (10.3.6)
Esfuerzo residual de compresión en el ala (70 MPa
para laminado; 115 MPa para soldado) MPa ( Ta-
bla 2.5.1)
Esfuerzo para elementos de peralte variable defi-
nido por la Ecuación A-6.3-6, MPa (Apéndice 6.3)
Resistencia mínima de tracción especificada para
el tipo de acero que está usándose, MPa (2.10)
Resistencia nominal del material del electrodo para
soldadura, MPa (10.2.4)
nido por la Ecuación A-6.3-7, MPa (Apéndice 6.3)
Esfuerzo de fluencia mínimo especificado del tipo
de acero que está usándose Mpa. Como se usa en
esta especificación, «esfuerzo de fluencia» denota
o el punto de fluencia mínimo especificado (para
aquellos aceros que tengan punto de fluencia) o la
Documents Similar To Norma Tecnica E.080 Adobe
More From carlos r
GuiaRápidaMatlab
Como Reparar Una Tabiqueria de Yeso Carton CONVERTIDO
Norma Del Peruano de Drywall
cielo raso.pdf
Glosario de Términos repsol.docx
7 Resultados 2013-I Unjfsc
triseccion_inversa
Plan de Tesis Final - Pro Compite Corregido

References: Artículo 6

Artículo 5

Artículo 6
 Artículo 7

Artículo 7
 Artículo 6
 Artículo 8
 Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9